[es] Actualmente ninguna área científica es ajena a la revolución de la nanociencia; las nanopartículas atraen el interés de muchos investigadores desde el punto de vista de la ciencia fundamental y para sus aplicaciones tecnológicas. Las nanopartículas ofrecen la posibilidad de fabricar sensores que sean capaces de detectar desde un virus hasta concentraciones de substancias patógenas que no pueden ser detectadas por los métodos convencionales. Hoy en día existes 82 tratamientos contra el cáncer basadas en la utilización de nanopartículas y los materiales composite con nanopartículas se utilizan como medio de protección frente la radiación del rango de microondas. En la rama de ciencias ambientales, las nanopartículas metálicas sirven como materiales anticontaminantes. En este trabajo se ha estudiado la estructura y las propiedades magnéticas de las nanopartículas de FeNi preparadas mediante el método de explosión eléctrica de hilo. Con la técnica de Rayos–X(DRX) se ha determinado que las nanopartículas se cristalizan en un sistema cúbico FCC con un parámetro de celda de 3.596 Å, también, se ha obtenido el tamaño de dominio coherente que es de 35 nm. La muestra se ha sometido a un programa de temperatura controlada para seguir la evolución de la estructura cristalina y del tamaño del cristal, tanto en atmósfera oxidante como en vacío. Para el aprendizaje de los microscopios utilizados en este trabajo, se ha asistido al curso "Fundamentos de microscopia electrónica de barrido y microanálisis" impartido por SGIker de la UPV/EHU. Se han empleado los microscopios electrónicos SEM y TEM para obtener imágenes de gran resolución de la muestra y analizar su contenido elemental. Partiendo de las imágenes sacadas por el SEM se ha calculado el valor medio del tamaño de las partículas de la muestra, 58 nm. Mediante el Mastersizer 2000 se ha medido el tamaño de las partículas y/o agregados por método de difracción láser, disgregando la muestra todo lo posible hasta conseguir el tamaño medio que se aproxime al de una sola partícula, 100nm. Por último, para la caracterización magnética se ha servido del VSM que mide el momento magnético de una muestra cuando ésta vibra en presencia de un campo magnético estático, consiguiendo una imanación de saturación de 125 emu/g. Hemos fabricado y caracterizado las nanopartículas magnéticas de hierro-níquel y los resultados obtenidos han sido enviados a un congreso especializado de ciencia de materiales (ISMANAM - 2013, Italia).

[eu] Gaur egun, zientzia jakintza orok antzeman du nanozientiaren iraultza. Nanopartikulek ikertzaile askoren arreta erakartzen dute; izan ere, ikerkuntzaren ikuspuntutik funtsezkoak dira, eta aplikazio teknologikoetan ere eragina dute. Nanopartikulek, gainera, metodo konbentzional bidez antzeman ezin daitezkeen substantzia patogenoen kontzentrazioak eta birusak hautemateko sentsoreen fabrikazioa errazten dute. Egun, nanopartikulen erabileran oinarritutako 82 kantzer tratamendu existitzen dira; horrez gain, nanopartikulez osatutako materialak mikrouhinen irradiazioaren aurka babesteko erabiltzen dira. Ingurumen zientzien arloan, nanopartikula metalikoak material antikutsagarri bezala erabiltzen dira. Lan honen bitartez hariaren eztanda elektriko teknikai esker gertaturiko FeNi nopartikulen egitura eta ezaugarri magnetikoak aztertu nahi izan dira. X-Izpien (DRX) metodoaren bitartez, nanopartikulak 3.596 Å-eko zelda parametrodun FCC sistema kubikoan kristalizatzen direla zehaztu da. Horretaz gain, domeinu koherente neurria era determinatu da: 35 nm. Lagina, kontrolatutako temperatura programa baten menpe jarri da, eta horri esker, egitura kristalinoa eta kristalaren tamainaren eboluzioa jarraitu ahal izan dira, bai atmosfera oxidatzailean, eta baita espazio hutsean ere. Lana garatzeko orduan erabili diren mikroskopikoen erabilera ikasteko UPV/EHU-ko SGIker erakundeak antolatutako "Ekorketako mikroskopia elektrikoaren oinarriak eta mikroanalisia" kurtsoan parte hartu dut. SEM eta TEM mikroskopio elektronikoak erabili dira bereizmen eta kalitate handiko irudiak lortzeko eta berauen eduki elementala analizatzeko. Oinarri gisa SEM bidez lortutako irudi horiek izanik, partikulen batez besteko tamaina 58 nm-koa dela ondorioztatu da. Mastersizer 2000 gailuarekin, laser difrakzio metodoaren bidez, partikulen eta/edo agregatuen tamaina neurtu da; horretarako, lagina behar beste barreiatzen saiatu da, partikula soil baten tamainako batez besteko tamaina bat lortu arte, 100 nm. Azkenik, karakterizazio magnetikorako VSM sistema erabili da; honek esparru magnetiko estatiko baten presentzian dar-dar egiten duen lagin baten momentu magnetikoa neurtzen du. Horren bitartez, 125 emu/g-ko iman-saturazioa lortu da. Burdin-nikelen nanopartikulak eratu eta karakterizatu dira, eta ateratako ondorioak materialzientzian espezializatutako kongresu batera bidali dira (ISMANAM - 2013, Italia).